Induksi Anisotropi pada Material Magnet Sinter Nd-Fe-B (E. Handoko)
Akreditasi LIPI Nomor : 536/D/2007
Tanggal 26 Juni 2007

## INDUKSI ANISOTROPI PADA MATERIAL MAGNET SINTER Nd-Fe-B
E. Handoko 1 dan A. Manaf 2
1 Program Doktor Program Studi Materials Science, FMIPA - UI Jl. Raya Salemba No. 4, Jakarta
2 Departemen Fisika, FMIPA - UI Kampus UI Depok, Indonesia 16424

## ABSTRAK
INDUKSI ANISOTROPI PADA MATERIAL MAGNET SINTER Nd-Fe-B. Dalam makalah ini dibicarakan suatu studi pembangkitan sifat anisotropi magnet permanen Nd-Fe-B melalui aplikasi medan magnet luar pada tahapan preparasi bakalan. Material awal berupa ingot memiliki komposisi Nd 15 Fe 77 B 8 (at.%) menjalani tahapan-tahapan proses metalurgi serbuk. Diawali dengan preparasi serbuk menggunakan Vibration Disk Mill dalam suasana miskin udara dengan waktu 5 detik, 10 detik, dan 60 detik. Medan magnet luar sebesar 0,1 T sampai dengan 0,5 T diberikan untuk proses penyearahan serbuk magnet pada tahapan pembuatan bakalan dalam arah paralel arah penekanan. Densifikasi sampel magnet dicapai setelah proses sintering pada 1080 o C dan annealing pada 600 o C selama 1 jam. Hasil pengukuran dengan XRD memastikan magnet memiliki fasa utama Nd 2 Fe 14 B baik untuk magnet isotrop maupun anisotrop. Observasi strukturmikro melalui mikroskop optik memastikan hadirnya fasa kedua namun dalam fraksi yang minor. Meskipun pola difraksi dari sampel magnet anisotrop tidak memperlihatkan adanya preferred orientation tetapi evaluasi sifat kemagnetan sampel isotrop dan anisotrop dengan VSM menghasilkan nilai yang berbeda. Terdapat peningkatan magnetisasi remanen dan energi produk maksimum pada sampel magnet yang dipreparasi di bawah pengaruh medan magnet luar pada tahapan pemadatan, memastikan sifat anisotropi telah berhasil dibangkitkan. Nilai remanen dan koersivitas tertinggi yang diperoleh dari magnet anisotrop adalah 0,75 T dan 634 kA.m -1 memberikan energi produk maksimum sebesar 112 kJ.m -3 . Nilai ini masih jauh dari nilai optimalnya sehingga perbaikan dalam proses induksi anisotropi serta penghalusan ukuran butir fasa utama masih diperlukan.
Kata kunci : Material magnet, Sintering, Annealing , Produk energi maksimum

## ABSTRACT
INDUCED ANISOTROPY IN SINTERED Nd-Fe-B PERMANENT MAGNETS. A study of anisotropy in Nd-Fe-B permanent magnets induced by an external magnetic field during preparation of green compact is discussed. Initial material in form of ingot of Nd 15 Fe 77 B 8 (at.%) composition was processed by a powder metallurgial technique. Powder materials were prepared by a vibration disk mill under an air deficiency atmosphere for 5, 10 and 60 minutes. The external magnetic field of 0.1-0.5 T was applied to align the powders in a cilindrical die with direction parallel to the uniaxial pressure. This was followed by a densification that obtained after sintering at temperature of 1080 0 C and annealing at 600 0 C for 1 hrs. Results of XRD measurement confirmed that the magnet samples to have a main phase of Nd 2 Fe 14 B in both isotropy and anisotropy magnets. Microstructure observation to the magnet samples by an optical microscope confirmed the existence for the second phase though minor in volume fraction. Furthermore, there was no preferred orientation as indicated in the diffraction pattern for anisotropy magnet samples. However, it was found that evaluation to the magnetic properties for both isotropy and anisotropy magnets by VSM resulted in different values. The enhancement in remanent magnetization and maximum energy product in samples prepared under the application of magnetic field during densification process is a confirmation that the anisotropy has been induced. The highest remanent and coercivity obtained from anisotropy magnet samples were respectively 0.75 T and 634 kA.m -1 and these has resulted in 112 kJ.m -3 for a maximum energy product. The latter value is far from expected one and thus further improvement in processing steps and grain refinement for the main phase are still required.
Key words : Magnetic materials, anisotropy, sintering, annealing, maximum energy product

## PENDAHULUAN
Dewasa ini bahan magnetik logam tanah jarang RE-TM-B ( RE = Rare Earth ; TM = Transition Metals ) dalam pengembangannya telah menambah dimensi baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi magnet permanen. Bahan magnetik logam tanah jarang disamping memiliki energi ( BH ) max yang tinggi bila dibandingkan dengan kelas-kelas magnet sebelumnya (seperti Ferit, Alnico dan Sm-Co, juga komponen- komponen bahan magnetik ini mudah didapat serta murah.
Magnet permanen berbasis Nd-Fe-B dengan fasa magnetik Nd 2 Fe 14 B memiliki magnetisasi total tertinggi (1,6T) dan juga medan anisotropi H A relatif besar (6800 kA/m) serta suhu Curie yang tidak terlalu rendah (~300 o C) [1]. Potensi ini memberi banyak peluang untuk pengembangan lebih lanjut agar sifat-sifat intrinsik dari bahan magnet berbasis Nd-Fe-B dapat dicapai secara optimal.
Salah satu proses fabrikasi magnet permanen RE-TM-B yang telah digunakan pada skala industri adalah proses konvensional metalurgi serbuk ( Powder Metallurgy ) [2] yang merupakan salah satu teknik untuk mengembangkan dan meningkatkan sifat-sifat bahan magnet permanen berbasis Nd-Fe-B. Hasil akhir dari proses fabrikasi teknik ini adalah suatu magnet permanen sinter ( sintered permanent magnets ). Komposisi material magnet untuk produksi magnet sinter yang umum digunakan adalah Nd 15 Fe 77 B 8 , suatu komposisi sistem Nd-Fe-B kaya dengan Nd. Berdasarkan hasil observasi mikrostruktur terhadap magnet sinter Nd-Fe-B pada prinsipnya komposisi tersebut menghasilkan tiga fasa berbeda[3]. Ketiga fasa tersebut antara lain : 1. Fasa  , yaitu fasa utama magnet permanen dengan rumus struktur Nd 2 Fe 14 B yang memiliki magnetisasi total dan medan anisotropi yang sangat tinggi.
2. Fasa yang kaya Nd (Nd-rich), merupakan fasa cair ( liquid ) pada suhu di atas 655 o C, berperan sebagai decoupling agent terhadap butir butir fasa utama demikian sehingga menghambat interaksi pertukaran antar butir fasa  . 3. Fasa  , merupakan fasa kaya B dengan rumus struktur Fe 4 Nd 1,1 B 4 .
Fasa lain yang mungkin muncul adalah fasa oksida Nd 2 O 3 sebagai konsekuensi reaktifnya sistem Nd-Fe-B. Ketiga fasa seperti tersebut di atas menjadikan komposisi Nd 15 Fe 77 B 8 sebagai komposisi yang ideal untuk mendapatkan magnet permanen sinter dengan sifat kemagnetan yang tinggi. Usaha lain yang pernah dilakukan untuk memperbaiki sifat material antara lain adalah subsitusi parsial Nd oleh Dy meningkatkan koersifitas magnet karena meningkatnya medan anisotropi fasa utama [1]. Subsitusi parsial Fe oleh Co meningkatkan suhu Curie [4-5].
Usaha lain dalam penelitian masih terus dilakukan untuk memperbaiki sifat kemagnetan
sistem Nd-Fe-B. Pada makalah ini disampaikan hasil penelitian dari pengaruh medan magnet luar untuk menginduksi sifat anitropi magnet dalam tahapan preparasi padatan muda ( green compact ). Beberapa hasil pengukuran terhadap sifat kemagnetan magnet sinter Nd-Fe-B juga dibicarakan.

## METODE PERCOBAAN
Paduan ( alloy ) Nd 15 Fe 77 B 8 berupa ingot yang diproduksi oleh Johnson Matthey Rare-Earth Products, Material Technology Division, Johnson Matthey PLC, digerus kasar dengan menggunakan mortal penumbuk sampai ukuran ~ 5 mm hingga 10 mm. Untuk mendapatkan mateials berupa serbuk halus diperoleh melalui pengerusan lanjut dengan menggunakan Disc Mill Kawasaki dalam suasana miskin udara melalui bantuan pompa vakum rotari. Waktu total penggerusan bervariasi antara 5 detik, 10 detik dan 60 detik.
Preparasi padatan muda ( green compact ) dilaksanakan dengan menggunakan cetakan berbentuk silinder dengan diameter dalam ~ 10 mm dimana kemudian serbuk dimasukkan kedalam cetakan. Penekanan serbuk dilakukan dalam satu arah ( uniaxial stress ) melalui penekan hidrolik manual ( hand hydraulic merk Leybold ) dengan beban 2,5 ton atau tekanan 31,8 MPa. Selama proses penekanan, serbuk dimagnetisasi kearah sejajar oleh medan magnet luar 0,1 T dan 0,5 T untuk induksi anisotropi. Penekanan tanpa medan magnet luar untuk membuat magnet isotrop juga dilakukan dengan prosedur yang sama.
Bakalan ( green compact ) dimasukkan ke dalam pipa quartz dan divakum sampai tekanan ~10 -5 Torr untuk menghindari proses oksidasi pada bakalan ketika proses sinter dilakukan. Padatan yang telah dalam suasana vakum selanjutnya mengalami proses sinter dalam furnace agar lebih keras,padat, kuat, dan densitas yang tinggi. Suhu sinter adalah 1080 o C selama 1 jam dimana pada suhu ini memungkinkan terbentuknya fasa-fasa yang diinginkan. Pendinginan setelah proses sinter dilakukan dengan pendinginan cepat dalam air ( water quench ) untuk mempertahankan fasa-fasa yang terbentuk. Selanjutnya di anil dalam furnace dengan suhu 600 o C selama 1 jam.
Observasi struktur dalam magnet sinter dilaksanakan dengan menggunakan mikroskop optik. Sedangkan studi identifikasi fasa-fasa yang terbentuk dilakukan dengan difraksi sinar-x. Sifat-sifat kemagnetan sampel dievaluasi dengan Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ) di Departemen Materials Science, National University of Singapore. VSM yang dilengkapi dengan medan luar 9 T dan hasil pengukuran berupa loop histerisis. Pengukuran untuk sampel magnet anisotrop dilakukan dengan arah sejajar ( // ) dan tegak lurus (  ) arah penekanan ( pressing ).

## Induksi Anisotropi pada Material Magnet Sinter Nd-Fe-B (E. Handoko)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola difraksi sinar-x pada sampel magnet sinter Nd-Fe-B isotrop (tanpa aplikasi medan magnet induksi) dan sampel magnet anisotrop (dengan aplikasi medan magnet induksi) diperlihatkan pada Gambar 1. Data yang diperoleh berupa intensitas relatif puncak puncak difraksi dan jarak antar bidang kristal (d hkl ) dari masing-masing pola difraksi sampel memastikan semua puncak difraksi adalah milik fasa utama Nd 2 Fe 14 B. Gambar 2 adalah foto mikro dari sampel magnet sinter isotrop dan anisotrop. Tampak jelas fasa utama sebagai fasa dominan pada foto mikro disamping fasa lain yang terdapat pada daerah pertemuan beberapa butir fasa utama. Kehadiran fasa kedua dalam sampel terlihat dalam fraksi yang minor dan diduga sebagai fasa kaya Nd dan kaya B sebagaimana hasil observasi terdahulu [3].
Meskipun demikian, pada hasil evaluasi puncak- puncak difraksi dari masing masing pola difraksi tidak terdapat indikasi adanya fasa lain seperti fasa kaya Nd dan kaya B maupun fasa oksida Nd 2 O 3 sebagaimana dua fasa kedua pertama ini tampak pada fotomikro. Hal ini bisa dikarenakan kehadirannya pada sampel dalam fraksi yang minor dan diluar kemampuan XRD mengidentifikasinya. Bila dibandingkan pola difraksi sinar-x untuk magnet isotrop dan magnet anisotrop tidak terdapat perbedaan yang berarti dalam puncak-puncak
untuk arah bidang-bidang kristal tertentu. Dengan perkataan lain, pengaruh medan magnet untuk menginduksi sifat anisotropi kristal tidak terlihat dengan jelas.
Penggunaan medan magnet luar ketika proses pembentukan bakalan diharapkan mampu membawa sumbu mudah ( easy axis ) dari kristal fasa utama mengarah kepada arah medan magnet yang diaplikasikan pada sampel sehingga sampel tersusun oleh serbuk dengan distribusi kristal dengan sumbu mudah pada suatu orientasi tertentu. Bila hal ini persis terjadi, maka pola difraksi sampel yang dipersiapkan di bawah pengaruh medan magnet luar memiliki suatu arah yang disenangi ( preferred orientaion ).
Hasil pengukuran ukuran butir rata-rata fasa utama sebagaimana terlihat pada foto mikro dengan metode intercept untuk masing-masing sampel diperoleh nilai 1,55  m untuk sampel yang dipersiapkan dengan waktu penghalusan 5 detik dan 1,14  m untuk waktu penghalusan 60 detik. Strukturmikro sampel magnet isotrop dan anisotrop terlihat tidak terjadi perbedaan.
Ukuran butir rata-rata fasa utama kedua sampel berkirar 1,1  m. Ukuran butir rata-rata fasa utama dari kedua sampel ini masih jauh dari ukuran butir yang diharapkan yaitu ukuran partikel berdomain tunggal sekitar 0,3  m untuk magnet sinter Nd-Fe-B[6].
0 50 100 150 200 250 300 350 30 40 50 60 70 80 2 Theta (deg) In te n s it a s (c o u n t)
Magnet Isotrop Magnet Anisotrop               Nd 2 Fe 14 B
Gambar 1 . Pola difraksi sinar-X dari sampel magnet isotrop dan anisotrop.
Isotrop 5 det Isotrop 10 det Isotrop 60 det
Anisotrop 60 det
Gambar 2 . Foto mikro sampel magnet isotrop dan anisotrop dengan waktu milling 5 detik, 10 detik dan 60 detik.
Perpanjangan waktu penghalusan dalam preparasi material untuk sampel magnet diperkirakan dapat mencapai ukuran rata rata butir berdomain tunggal dan memperbaiki kemudahan dalam proses penyearahan untuk menimbulkan sifat anisotropi magnet. Namun demikian, bila diperhatikan hasil evaluasi loop histeresis sampel magnet sebagaimana disajikan pada Gambar 3 dan sifat kemagnetan turunannya sebagaimana disajikan pada Tabel 1 tampak jelas terdapat perbedaan yang cukup tegas dalam remanen, koersifitas dan produk energi maksimum antara sampel isotrop dan anisotrop. Magnetisasi remanen sampel H-2 naik dari 0,62 T (isotrop) menjadi 0,75 T pada sampel H-6 (anisotrop). Dengan demikian tejadi peningkatan nilai energi produk maksimum dari 76 kJ.m -3 (sampel H2) menjadi 112 kJ.m -3 (sampel H-6).
Indikator lain adalah peningkatan magnetisasi remanen disertai dengan berkurangnya nilai koersifitas karena adanya perbaikan sequarness pada kuadran kedua loop histeresis. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun tidak optimal, penggunaan medan magnet pada proses preparasi bakalan telah membangkitkan anisotropi magnet.
Pada Gambar 3 juga diperlihatkan loop histerisis dari sampel magnet anisotrop (H-7) dengan arah medan magnet luar pada proses pengukuran tegak lurus dengan sumbu mudah (  ).
Sebagai evaluasi lengkap hasil pengujian sifat kemagnetan dan mikrostruktur dapat diketahui bahwa sampel magnet anisotrop H-6 (//) nilai remanen mendekati nilai maksimal remanen Nd-Fe-B yakni 0,8 T [7,8] dan sampel magnet anistrop H-7 (  ) nilai remanen jauh lebih rendah daripada sampel H-6 sebagai konsekuensi telah terinduksinya sifat anisotropi magnet. Terdapatnya peningkatan nilai koersivitas (iHc) yang cukup besar yaitu 380 kA/m menjadi 834 kA/m untuk sampel H-1 dan H-2 lebih dikarenakan faktor mikrostruktur yaitu ukuran butir fasa utama magnet semakin kecil. Produk energi maksimum (BH) max mengikuti nilai remanen B r dan koersivitas i H c untuk masing-masing sampel. (BH) maks terbesar diperoleh pada sampel H-6 yaitu magnet anisotrop dengan arah magnetisasi sejajar arah sumbu mudah.
Kenaikan produk energi maksimum (BH)maks disebabkan pengaruh koersivitas yang berhubungan dengan ukuran butir fasa utama magnet dan remanen akibat domain magnet
terorientasikan pada sumbu mudahnya sehingga terjadi peningkatan nilai.
Diskusi di atas menegaskan bahwa aplikasi medan magnet sebesar 0,5 T pada proses preparasi bakalan sampel berhasil membuat magnet anisotrop dimana sebagian dari arah bidang kristal fasa utama telah terorientasi pada arah sumbu mudah. Secara teoritik, bila sifat anisotrop ini dapat diinduksikan secara sempurna yaitu semua sumbu c kristal fasa utama mengarah sejajar dengan arah medan magnet maka sifat kemagnetan terutama remanen akan sama dengan polarisasi total Js dimana untuk fasa Nd 2 Fe 14 B adalah sebesar 1,6 T dengan produk energi maksimum sebesar 512 kJ/m 3 [8]. Kemajuan
Kode sampel Waktu penggerusan Br (T) iHc (kA/m) (BH)max (kJ/m 3 ) Keterangan H-1 5 det 0,56 380 39,20 Isotrop H-2 60 det 0,62 834 71,46 Isotrop H-5 60 det 0,34 523 24,40 Anistrop 0,1 T (//) H-6 60 det 0,75 633,5 112,0 Anistrop 0,5 T (//) H-7 60 det 0,58 689,5 65,69 Anistrop 0,5 T (  )
Tabel 1 . Sifat kemagnetan magnet permanen Nd15Fe77B8 hasil evaluasi dengan VSM.
Gambar 3 . Loop histerisis sampel magnet Nd15Fe77B8. milling 60 detik (a) Magnet Isotrop dan magnet anisotrop medan luar 0,5 T (b) arah (//), (c) arah (  ) a). ISOTROP( H-2) -1.E+00 -9.E-01 -6.E-01 -3.E-01 0.E+00 3.E-01 6.E-01 9.E-01 1.E+00 -3.E+03 -2.E+03 -1.E+03 0.E+00 1.E+03 2.E+03 3.E+03 H(kA/m) J ( T ) b). ANISOTROP 0,5T // ( H-6) -1.E+00 -9.E-01 -6.E-01 -3.E-01 0.E+00 3.E-01 6.E-01 9.E-01 1.E+00 -3.E+03 -2.E+03 -1.E+03 0.E+00 1.E+03 2.E+03 3.E+03 H(kA/m) J ( T ) (a) (b) c). ANISOTROP0,5T L ( H-7) -1.E+00 -9.E-01 -6.E-01 -3.E-01 0.E+00 3.E-01 6.E-01 9.E-01 1.E+00 -3.E+03 -2.E+03 -1.E+03 0.E+00 1.E+03 2.E+03 3.E+03 H(kA/m) J ( T ) (c)
Gambar 4 . Kurva demagnetisasi untuk arah sejajar (//) dan (  ) arah penekanan.
Kurva Demagnetisasi 0,E+00 1,E-01 2,E-01 3,E-01 4,E-01 5,E-01 6,E-01 7,E-01 8,E-01 9,E-01 1,E+00 -8,E+02 -7,E+02 -6,E+02 -5,E+02 -4,E+02 -3,E+02 -2,E+02 -1,E+02 0,E+00 H ( kA/m ) J ( T ) Isotrop Anisotrop
penelitian akhir-akhir ini terhadap magnet permanen sinter anisotrop NdFeB telah berhasil mendekati nilai teoritik tersebut sekitar 400 kJ/m 3 yaitu 78 % dari nilai maksimalnya. Menurut beberapa penelitian [4], orientasi arah bidang kristal yang disukai untuk fasa magnetik Nd 2 Fe 14 B adalah arah [001] yang sesuai dengan arah sumbu mudah c kristal fasa magnetik tersebut. Adanya orientasi arah sumbu mudah c kristal Nd 2 Fe 14 B maka sifat kemagnetan magnet anisotrop akan memiliki keunggulan pada arah tertentu. Sifat-sifat kemagnetan yang terukur pada arah yang sejajar dengan arah penekanan ( pressing ), misalnya remanen, akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan arah pengukuran yang tegak lurus dengan arah penekanan. Remanen yang terukur dalam penelitian ini menunjukkan hal yang demikian dimana Br (//) lebih besar dibandingkan Br (  ) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar. 4.
Besar remanen yang diukur tegak lurus arah penekanan Br (  ) dengan kode sampel H-7 diperoleh 0,58 T lebih rendah dari Br (//). Rendahnya Br (  ) bahkan lebih rendah dari nilai remanen magnet isotrop juga membuktikan bahwa sebagian arah bidang kristal Nd 2 Fe 14 B terorientasi pada arah sumbu mudah. Sehingga pada pengukuran dengan arah tegak lurus arah sumbu mudah, dibutuhkan kerja untuk melawan gaya anisotrop untuk memutar vektor magnetisasi dari arah sumbu mudahnya. Disamping waktu penggerusan yang berpengaruh terhadap sifat-sifat kemagnetan, dalam penelitian ini besar tekanan ( pressing ) untuk pembuatan bakalan sangat berpengaruh juga terutama pada nilai remanen, besar tekanan yang kecil yaitu 31,8 MPa dan jauh dari besar takanan yang seharusnya 200 MPa [9] menyebabkan densitas bakalan yang diperoleh setelah perlakuan panas lebih kecil dari nilai maksimal [10] serta memungkinkan terbentuknya pori-pori diantara batas butir [11].
Nilai produksi energi maksimum (BH) max hasil perhitungan dari loop histerisis sangat tergantung dari nilai remanen yang diperoleh sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3. Pada magnet anisotrop dengan kode sampel H-6, produk energi maksimum (BH) max lebih besar dari sampel-sampel lainnya. Produk energi maksimum yang besarnya 112 kJ/m 3 merupakan hasil maksimal yang diperoleh dalam penelitian ini. Meskipun nilai tersebut jauh lebih kecil dari nilai teoritis yang diperoleh hasil perhitungan yakni 512 kJ/m 3 dengan Js fasa Nd 2 Fe 14 B 1,6 T. Rendahnya (BH) max sekitar 20% dari nilai maksimal dalam penelitian ini perlu ada perbaikan-perbaikan dalam proses pembuatan sampel dan meminimalkan faktor-faktor penyebab rendahnya sifat kemagnetan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pada magnet isotrop dengan kode sampel H-2, (BH) max yang diperoleh sebesar 71,46 kJ/m 3 atau sekitar 62,7% dari harga maksimal yakni 114 kJ/m 3 [7,8]. Besar penekanan ( pressing ) dalam pembuatan sampel magnet anisotrop yang relatif rendah (31,8 MPa)
dan ukuran serbuk yang diperoleh hasil dari penggerusan selama 60 detik menjadi faktor kurangnya kepadatan serbuk-serbuk yang telah dimagnetisasi sehingga penyearahan yang dilakukan kurang sempurna. Meskipun pola difraksi sinar-x tidak menunjukkan tanda-tanda orientasi arah bidang kristal yang disukai, tatapi bila dilihat dari hasil pengukuran sifat-sifat kemagnetannya menunjukkan adanya orientasi arah bidang kristal yang disukai atau ada sebagian serbuk pada saat penyearahan telah mengalami perubahan pada arah sejajar dengan arah penekanan

## KESIMPULAN
Dari hasil pengukuran serta analisis dan diskusi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan: material magnet komposisi Nd 15 Fe 77 B 8 untuk sintesis magnet permanen isotrop dan anisotrop Nd-Fe-B menunjukkan material multifasa dengan fasa Nd 2 Fe 14 B sebagai fasa mayor dan fasa-fasa yang kaya akan Nd, kaya akan B, dan oksida sebagai fasa minor. Nilai remanen dan koersivitas tertinggi yand diperoleh dari magnet isotrop berturut-turut adalah sebesar 0,62 T dan 834 kA/m. Sifat anisotropi berhasil dicapai dalam pembuatan magnet anisotrop dimana remanen 0,75 T diperoleh pada arah sejajar dan 0,58 T pada arah tegak lurus penekanan. Nilai tersebut masih 47 % dari nilai remanen teoritis (1,6 T). Produk energi maksimum magnet isotrop yang berhasil diperoleh adalah 62,7 % dari nilai maksimalnya (114 kJ/m 3 ) dan magnet anisotrop 21,8% dari nilai maksimalnya (512 kJ/m 3 ).

## DAFTAR ACUAN
[1]. J.D. LIVINGSTONE, in Proc. Eight. Int. Workshop on Rare Earth Magnets and Their Application, Ed. K.J. STRNAT, Dayton, Ohio, USA, 423, (1985)
[2]. M. SAQAWA, S.FUJIMURA, N.TAQAWA, H.YAMAMOTO and Y.MATSUURA, J.Appl.Phys , 55 (1984) 2083-2087
[3]. SCHNEIDER, GERHARD,THEO HENIG-EARNST, GRIEB, BERND, KNOCH, Phase Equilibria in Nd-Fe-B and Related Systems and Microstructure of Sintered Nd-Fe-B Magnets, Concerted European Action on Magnets (CEAM), Elservier Science Publishers Ltd , England, (1989) 344-346
[4]. H.A.DAVIES and K.H.J.MAWELLA, R. ABUCKLEY, G.E.CARR,A.MANAF and A.JHA, in Concerted European Action on Magnetism , Ed. I.V.MITCHELL, Elsevier Applied Science, London (1989) 543-557
[5]. C.ABACHE and H. OESTERREICHER, J. Appl. Phys. , 60 (1986) 1114
[6]. K.H.J.BUSCHOW, Mat. Sci. Reports , 1 (1986) 1-64 [7]. J.J. CROAT, J.F. HERBST, R.W.LEE and F.E.PINKERTON, Appl.Phys.Lett. , 44 (1984) 148 [8]. J.J. CROAT, J.F. HERBST, R.W.LEE and F.E.PINKERTON, J. Appl. Phys. , 55 (1984) 2078